DE L'ACADÉMIE DE STOCKHOLM. 46? 



ponr s'aracher à ces matières. 11 feroic à fouhaiter qu'on pût enlever 

 entièrement à l'acier le foufre qui le rend trop tigre pour certains outils. 

 11 but donc le préparer , pour le rendre propre à touts les ufages. 



Pour préparer cV faire de bon acier , il faut des charbons de bouleau : 

 les meilleurs font faits avec les bouleaux qui croiffent fut des hauteurs: 

 ceux de hêtre valent peut-être mieux. En cas de nécefliré , on peut em- 

 ployer les charbons de fapin , mais jamais ceux de pin , qui font plus 

 capables d'amolir que de durcir l'acier. 



Si on fait ufage de charbon de hêtre, il ne faut mettre l'acier au 

 feu que lorfque la flame a ceffé d'être bleue , & eft devenue toute 

 blanche. On doit encore obferver de ne pas travailler du fef aigre» 

 & encore moins du cuivre, ou plomb, de l'étain , au même endroit ou 

 on veut forger l'acier : ces matières enipêcheroient l'acier de fe durcir. 

 Le fable doit avoir été bien féparé de toute terre , la forge être 

 nette, fans feories fortement fouflées. 11 faut tourner fouvent l'acier, 

 & le couvrir de fable afin qu'il en forte moins d'étincelles : les pe- 

 tites étincelles rouges prouvent que l'acier ne vaut rien : cete mau- 

 vaife qualité vient le plus fouvent d'une mauvaife forge , qui fait que 

 l'acier brûle facilement, Se devient peu propre à être forgé avec le 

 fer. 



Lorfqu'on veut forger l'acier & le fer , il faut que la matière foie 

 grofliere ; plus on la forge , plus elle s'nfine Se devient dure. Si enfuire 

 on laiffe trop chauffer l'acier, de forte qu'il devient blanc, ou tout près 

 du degré néceffaire pour la forge, il perd la finefTe qu'il avoir acquife 

 par une forge réitérée. 



Si on forge l'acfer fous le marteau , il faut avoir l'attention de ne 

 as le fiire fauter; ce qui arrive, lorfqu'on le bar par tout avec toute 

 a largeur du marteau : plus on cherche à l'alonger avec le coin du 

 marteau , plus on eft certain qu'il ne fautera pas , t\: ne recevra aucun 

 aurre domage. 



Lorfqu'on veut durcir des timbres', des limes, des cifeaux d'ouvrier, 

 & autres outils , il faut que l'acier foit chaufé & bien rouge , enfuite 

 batu fur l'enclume , jufqu'à ce qu'il devienne rouge , avanr que de le 

 tremper. Cette méthode eft pratiquée dans quelques forges de Hol- 

 lande, où l'on fait beaucoup de cifeaux pour Travailler le marbre , Se 

 on l'a éprouvée avec fucecs. 



11 faut , pour tremper l'acier , le plonger lentement dans l'eau. Le 

 durcifTement le plus parfait s'opère précifément à la lutface de 1 eau , 

 au point de contact de l'eau &: du courant d'air. Si on le plonge prom- 

 prement , il fe forme de petites bules , ou ce qui eft encore pis, de 

 grolfes bules , qui empêchent l'acier d'acquérir toute la dureté dont il 

 eft fufceprible. Si on veut faire de l'acier rrcs dur, il ne faut pas le 

 forger beaucoup , quelquefois point. Lorfqu'il eft bien bleu , & qu'il 

 comence à mordre fur l'enclume , il peut fendre le verre , fans être 

 damafquiné ; ce degré dépend de la première qualité de l'acier. 



Pour les bonnes lames de couteau , on peut toujours ptendre du fer 

 pour le dos , afin qu'elles aient plus d'éclat : mais il faut , corne on a déjà 

 Col. acad. part, étrang. tom. XI. N n n 



l 



